TRAVELING-WAVES IN DC-BIASED METALLIC CARBON NANOTUBES: THEORETICAL INVESTIGATION OF AMPLIFICATION AND FABRICATION OF

CHARACTERIZATION FIXTURE

MILAD DAGHER

D´EPARTEMENT DE G´ENIE ´ELECTRIQUE ´

ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTR´EAL

M´EMOIRE PR´ESENT´E EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPL ˆOME DE MAˆITRISE `ES SCIENCES APPLIQU´EES

(G´ENIE ´ELECTRIQUE) OCTOBRE 2011

c

´

ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTR´EAL

Ce m´emoire intitul´e :

TRAVELING-WAVES IN DC-BIASED METALLIC CARBON NANOTUBES: THEORETICAL INVESTIGATION OF AMPLIFICATION AND FABRICATION OF

CHARACTERIZATION FIXTURE

pr´esent´e par : DAGHER, Milad

en vue de l’obtention du diplˆome de : Maˆıtrise `es Sciences Appliqu´ees a ´et´e dˆument accept´e par le jury d’examen constitu´e de :

M. M´ENARD, David, Ph.D., pr´esident.

M. CALOZ, Christophe, Ph.D., membre et directeur de recherche. M. MARTEL, Richard, Ph.D., membre et codirecteur de recherche. M. SZKOPEK, Thomas, Ph.D., membre.

ACKNOWLEDGMENTS

First and foremost I would like thank my supervisor Prof Christophe Caloz for allowing me to work on this challenging multiphysics project which exposed me to many concepts in electromagnetics and solid-state transport. His support which he ensured to be available in a number of ways is a critical aspect that made this thesis possible, and for that I am deeply grateful. He taught me the essence of being a researcher, and how to tackle the most abstract and complex concepts by reducing them into one single and clear ’point’.

I want to also thank my co-supervisor Prof Richard Martel for his mentorship and en-couragement which gave me the boost needed many times throughout the past two years. Moreover, I want to thank him for the long discussions which were always fruitful, interesting, and motivating.

I want also to thank the members of the jury, Prof David M´enard and Prof Thomas Szko-pek, for considering my thesis. Their remarks, notes, and questions were of vital importance to my Masters presentation.

The theoretical part of this thesis would have not been possible without the mathematical guidance of Dimitrios Sounas. I want to thank him for helping me through his truly impressive mathematical insight.

Moreover, I want to thank May Choueib for giving me a crash-formation on microfabrica-tion. Without the extensive help she provided me to learn all the techniques and instruments, the experimental side of this work would have taken a great amount of time.

Also, I would like to thank all of the group’s members who were always ready to help in any question I threw at them. Special thanks to Hadi and Simon for making office time highly enjoyable.

Finally, I would like to thank my brothers, Joseph and Jihad, and my parents, Najah and Camille, whom without their financial boosts I would not have made it where I am today.

R´ESUM´E

La g´en´eration et l’amplification des ondes hyperfr´equences (RF) est au coeur des t´el´ecom-munications, des satellites artificiels, et de l’opto´electronique. L’industrie ´electronique cherche constamment `a concevoir des amplificateurs plus petits, plus efficaces, et fonctionnant `a des fr´equences plus ´elev´ees. Les nano-mat´eriaux poss´edant des propri´et´es uniques peuvent per-mettre d’obtenir ces caracteristiques dans des amplificateurs qui comblent l’´ecart entre les tubes `a vide et l’´etat solide. Dans ce m´emoire, nous ´etudions sp´ecifiquement la possibilit´e d’utiliser des nanotubes de carbone (CNTs) pour l’amplification des ondes RF. En utilisant des moyens th´eoriques, nous montrons que l’amplification est en effet une possibilit´e. ´ Egale-ment, nous concevons et fabriquons l’appareil de caract´erisation n´ecessaire afin de mesurer et tester la th´eorie.

Au cours des deux derni`eres d´ecennies, les CNTs ont prouv´e qu’ils poss`edent de remar-quables propri´et´es ´electriques. Deux de ces propri´et´es motive la pr’esente ´etude. Premi`ere-ment, les CNTs poss`edent une grande vitesse de d´erive `a cause de leur long libre parcours moyen `a temp´erature ambiante. Par ailleurs, les ondes ´electromagn´etiques de surface le long d’un CNT poss`ede une vitesse de phase grandement ralentie en raison du petit rayon et de l’´epaisseur infinit´esimale du mur du CNT. Les vitesses de d´erive et de phase ont ´et´e calcu-l´ees d’ˆetre du mˆeme ordre de grandeur, ce qui a grandement motiv´e cette ´etude : une telle synchronisation entre le faisceau d’´electrons et le champ RF est exactement le m´ecanisme physique utilis´e dans les tubes `a ondes progressives (TWT) pour induire l’amplification.

En g´en´eral, le probl`eme th´eorique est de calculer le r´esultat de l’application simultan´ee des champs RF et continus (DC) sur un m´etal-CNT. `A cette fin, la densit´e de courant dans une telle situation est d’abord calcul´ee par un probl`eme de transport semi-classique. Ensuite, `a travers un couplage avec le probl`eme ´electromagn´etique, une solution de mode propre est atteinte. Enfin, une amplification du champs RF est trouv´ee au dessus d’un certain seuil pour le champ DC.

En particulier, du point de vue du transport de particules, nous utilisons l’´equation de transport de Boltzmann (BTE) pour calculer la r´epartition des porteurs de charge sous les champs DC et AC. Ensuite, la densit´e de courant de Boltzmann est calcul´ee en fonction du champ DC. Une conductivit´e diff´erentielle n´egative (NDC) est trouv´ee sous champs DC mod´er´es. En approximant la fonction de dispersion ´electronique par une fonction lin´eaire, nous trouvons des solutions analytiques pour la distribution et la densit´e de courant. Les solutions analytiques et num´eriques du BTE sont en bon accord.

pour trouver la solution de la propagation des ondes de surface tout au long d’un conducteur creux tel que le CNT. En utilisant les conditions aux bords `a la surface du CNT, nous arrivons `a une relation pour la densit´e de courant. En imposant l’´egalit´e entre les courants calcul´es en utilisant les points de vue transport et ´electromagn´etique, nous trouvons une ´equation d´eterminante dont la solution est la dispersion ´electromagn´etique en fonction du champ DC. En l’absence d’un champ DC, la lenteur de la vitesse de phase des ondes progressives est attribu´ee en grande partie `a la g´eom´etrie du probl`eme. Par contre, la propagation RF est largement modul´ee avec l’application et l’augmentation du champ DC.

En supposant une dispersion spatiale n´egligeable, une amplification des ondes RF a ´et´e
trouv´ee au-del`a d’un seuil de 3×105 _{V/m, signal´ee par un facteur d’att´enuation positif. `}_{A ces}

amplitudes, l’amplification est expliqu´ee dans notre mod`ele par de r´eflexions de type Bloch aux bords de la zone de Brillouin (BZ).

Cependant, des calculs pr´eliminaires qui incluent la dispersion spatiale ont aboutis `a
l’apparition d’un mode amplifi´e `a un champ de 104 _{V/m. En plus, les vitesses de phase et}

de d´erive sont egales `a ce champ l`a, ce qui sugg`ere la possibilt´ee d’une amplification de type TWT. Malgr´e que ces derniers resultats sont bruts, ils soulignent l’importance des effets non locaux, qui sont dignes d’un calcul plus rigoureux en utilisant des techniques d’analyse complexe.

Dˆu `a des difficult´ees techniques, le but du cˆot´e exp´erimental ´etait limit´e `a la conception et la fabrication de l’appareil de caract´erisation RF qui pourrait ult´erieurement ˆetre utilis´e pour ´etudier le probl`eme exp´erimentalement. Le guide d’onde coplanaire (CPW) a ´et´e le guide d’ondes planes de choix grˆace `a sa polyvalence et capacit´es haute fr´equence. La trace du signal CPW est fusel´ee et une ouverture permet aux CNTs, id´ealement un seul, d’ˆetre align´e pour les mesures. Les CNTs ont ´et´e d´epos´es sur les substrats en utilisant la methode d’enduction centrifuge comme premi`ere ´etape. Puis, en utilisant le microscope `a force ato-mique (AFM), le d´epˆot a ´et´e raffin´e jusqu’`a l’obtention de la concentration et de l’alignement souhait´es. Ensuite, les ´electrodes ont ´et´e model´es par une lithographie optique suivie par un d´ecollage. Apr`es cette derni`ere ´etape, l’alignement `a travers les CPWs a ´et´e examin´e `a l’aide du microscope ´electronique `a balayage (SEM). Comme resultats, nous avons trouv´e de nombreux CPWs contact´e par un ou plusieurs CNTs.

ABSTRACT

Radio-frequency (RF) generation and amplification is at the heart of telecommunication, satellite and optoelectronics applications. The electronics industry is in constant search for RF amplifiers that are smaller, more efficient, and operating at higher frequencies. Nano-materials with unique properties promise to fulfill these characteristics while bridging the gap between vacuum-based and solid-state amplifiers. In this thesis, we specifically investigate the capability of carbon nanotubes (CNTs) in amplification of traveling-waves at RF frequencies. Using theoretical means, we show that such amplification is indeed a possibility. We also design and fabricate the characterization fixture needed for measurements and testing the theory.

Over the last two decades, CNTs have proved that they possess remarkable electrical properties. Two of these properties incite the following study. First, CNTs possess a large electron drift velocity due to their long mean free path at room temperature. Furthermore, electromagnetic surface-wave propagation along a CNT acquires a large slow-wave factor due to the smallness of the radius and the infinitesimal wall thickness. The drift and phase velocities are calculated to be on the same order of magnitude, thereby immensely motivating this study : such synchronization between the electrons and the RF field is exactly the physical mechanism used in traveling-wave tubes (TWTs) to induce amplification.

In general, the theoretical problem is to investigate the outcome of applying simultaneous DC and RF fields across a metallic-CNT. For this purpose, the CNT current density is first calculated through a semi-classical transport problem. Then, through coupling with the electromagnetic problem, an eigenmode solution is reached. Finally, RF traveling-wave amplification is found above a certain threshold DC field.

Particularly, from the particle’s transport perspective, we use the Boltzmann transport equation (BTE) to calculate the distribution of the charge carriers under DC and AC fields. Afterwards, the Boltzmann AC current density is found with respect to the applied DC field. Negative differential conductivity (NDC) is found under moderate fields. By approximating the electronic dispersion of CNTs as a linear function, we find analytical solutions for the distribution and current density that agree reasonably well with the full-band numerical solution of the differential equations.

From the electromagnetic wave perspective, we use Maxwell’s equations to find the so-lution for surface-wave propagation along a hollow conductor which is the CNT. Using the surface boundary conditions, we reach a relation for the Maxwell current density. By equat-ing the currents calculated through the transport and electromagnetic aspects at all points in

space-time, we find a determinantal equation whose solution is the electromagnetic dispersion. In the absence of a DC field, the immense slow-wave factor in CNTs is attributed largely to the geometry of the problem. On the other hand, the RF propagation is found to be largely modulated by the application and subsequent increase of a DC field.

Assuming negligible spatial dispersion, an amplification was found beyond a threshold
value of 3 × 105 _{V/m, as signalled by a positive attenuation factor. At such fields, the }

am-plification response is explained in our model through Bloch-type reflections at the Brillouin zone (BZ) edges, instead of the expected TWT-like behavior.

However, preliminary calculations that included the spatial dispersion lead to the
appear-ance of an amplified mode at a lower field of 104 _{V/m. Interestingly, the phase and drift}

velocities are matched at this field magnitude, which suggests a possibility of a TWT-like amplification. However crude, these results point to the importance of the previously ne-glected non-local effects, which are worthy of a more rigorous calculation that makes use of complex plane analysis techniques.

Due to technical shortcomings, the experimental aim of the work was limited to the design and fabrication of the RF characterization fixture which could later be used to investigate the problem experimentally. The coplanar waveguide (CPW) was the planar waveguide of choice thanks to its versatility and high-frequency capabilities. The CPW signal trace was tapered and a gap opening allowed for CNTs, ideally one, to be aligned for measurements. The CNTs were deposited on the substrates using spin-coating as a first step. Then, using the atomic force microscope (AFM), the deposition was refined to the desired concentra-tion and alignment. Afterwards, the CPW electrodes were patterned using standard optical lithography/lift-off. After this final step, alignment across the CPW gaps was probed using the scanning electron microscope (SEM). As a result, we found numerous CPWs contacted by a single or multiple CNTs.

TABLE OF CONTENTS DEDICATION . . . iii ACKNOWLEDGMENTS . . . iv R´ESUM´E . . . v ABSTRACT . . . vii TABLE OF CONTENTS . . . ix LIST OF FIGURES . . . xi

LISTE DES ANNEXES . . . xiv

LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS . . . xv

CHAPTER 1 Introduction . . . 1

1.1 Overview and scope of the work . . . 1

1.2 Fundamentals of carbon nanotubes . . . 3

1.2.1 Graphene bandstructure . . . 3

1.2.2 Graphene to carbon nanotube . . . 9

1.3 Literature review : properties and applications of CNTs . . . 14

1.3.1 Electrical properties and devices . . . 14

1.3.2 Other CNT properties and devices . . . 17

1.4 Problem introduction . . . 18

1.4.1 Motivation . . . 18

1.4.2 Objectives . . . 19

1.4.3 Approach . . . 19

1.5 Thesis structure . . . 19

CHAPTER 2 Theoretical Investigation of Amplification . . . 21

2.1 Objectives and justification of approach . . . 21

2.1.1 Objectives . . . 21

2.1.2 Justification of approach . . . 22

2.3 Transport problem . . . 24

2.3.1 Electronic energy dispersion . . . 24

2.3.2 Carrier distribution function . . . 25

2.3.3 Surface current density . . . 32

2.4 Electromagnetic problem . . . 39

2.4.1 Surface wave mode (TMz) for a hollow cylindrical conductor . . . 39

2.5 Electromagnetic dispersion : eigensolution . . . 41

2.5.1 No DC field . . . 41

2.5.2 RF and DC : traveling-wave amplification . . . 42

2.6 Discussion . . . 45

2.6.1 Physical mechanism for amplification . . . 45

2.7 Spatial disperion (non-local effects) . . . 46

2.7.1 Scattering model . . . 47

2.8 Conclusion . . . 49

CHAPTER 3 Fabrication of Characterization Fixture . . . 50

3.1 Introduction . . . 50

3.2 Description of characterization fixture . . . 51

3.2.1 Electromagnetic waveguiding structure . . . 51

3.2.2 CNT contact . . . 53

3.3 Fabrication procedure . . . 54

3.3.1 CNT deposition and alignment . . . 54

3.3.2 Lithography and lift off . . . 55

3.4 Conclusion . . . 59

CHAPTER 4 Conclusion . . . 60

4.1 Summary and contributions . . . 60

4.2 Limitations and future improvements . . . 61

REFERENCES . . . 63

LIST OF FIGURES

Figure 1.1 Graphene is a single atomic sheet of graphite. A CNT is a graphene

rolled into an empty cylinder. . . 4

Figure 1.2 Atomic orbitals of a carbon-carbon bond in a graphene sheet. . . 5

Figure 1.3 Real space lattice of graphene. Unit cell shown in shade. . . 5

Figure 1.4 k-space lattice of Graphene. The BZ is shown in shade. . . 6

Figure 1.5 Energy dispersion diagram of graphene within the BZ. . . 9

Figure 1.6 Real-space lattice and unit cells of (a) (3, 0) zigzag CNT and (b) (3, 3) armchair CNT. . . 10

Figure 1.7 k-space lattice and BZ of (a) (3, 0) zigzag CNT and (b) (3, 3) armchair CNT. . . 11

Figure 1.8 Electronic dispersion diagram of (a) (3, 0) zigzag CNT and (b) (3, 3) armchair CNT. Highlighted region below the Fermi energy corresponds to the valence bands. . . 13

Figure 2.1 Illustration of traveling-wave amplification along a CNT biased by a longitudinal DC field. . . 21

Figure 2.2 Energy dispersion of the conduction bands (ε > 0) and valence bands (ε < 0) crossing the Fermi energy level (ε = 0) for an (n = 3q, 0) (metallic) zigzag CNT. The solid and dashed curves correspond to the tight-binding and linearized dispersion relations given by (2.1) and (2.2), respectively. . . 25

Figure 2.3 Reciprocal lattice of graphene showing the equivalence between BZ BZSlepyan for a (3, 0) CNT. The background contour plot is the disper-sion relation of graphene while the periodic hexagonal regions are the corresponding 2D BZs. The horizontal bars represent the 1D BZs of the CNT, whose length corresponds to the period of the CNT along the axis (z) of the tube, i.e. u for BZ (double arrowheads) and 2u for BZSlepyan (single arrowheads), and whose spacing corresponds to the azimuthal (φ) quantization step due to graphene folding into a closed tube, i.e. pφ= pφ,s = 2π¯hs/( √ 3nacc). . . 26

Figure 2.4 Comparison of the analytical and numerical solutions for the DC dis-tribution function. . . 33

Figure 2.5 Comparison of the analytical and numerical solutions for the AC dis-tribution function. . . 34

Figure 2.6 DC Current density of a (9, 0) zigzag CNT versus the applied DC
elec-tric field, computed numerically by (2.27) via (2.14) and analytically
by (2.32). NDC is observed at fields higher than 105 _{V/m. . . 36}

Figure 2.7 AC Conductivity of a (9, 0) zigzag CNT versus the DC field at 1 GHz, computed numerically by (2.27) via (2.14) and analytically using (2.33). (a) Wide view (b) Zoom on the region of absolute negative conductivity. 37 Figure 2.8 AC Conductivity, computed using (2.33), for a (9,0) CNT exposed to

different values of DC field versus the frequency. . . 38
Figure 2.9 _{Electromagnetic dispersion relation h(ω) = β(ω) − jα(ω) (2.41) of a}

metallic zigzag CNT with respect to frequency, calculated with Edc

z = 0. 42

Figure 2.10 Phase velocity vp(ω) = ω/β(ω) of the traveling surface waves along a

metallic zigzag CNT with respect to frequency, calculated with Edc

z = 0. 43

Figure 2.11 _{Electromagnetic dispersion relation h(ω) = β(ω) − jα(ω) (2.41) of a}
(9,0) CNT exposed to a DC electric field Edc

z , found by solving (2.40)

at 1 GHz. . . 44 Figure 2.12 Comparison between the drifting velocity of the electrons, vd, and the

phase velocity of the traveling waves, vp. As it can be seen, there is no

match of velocity (ie. synchronization) at fields leading to amplification, Edc

z = 3 × 105 V/m. . . 45

Figure 2.13 Distribution function for two different Edc

z , superimposed with the

cor-responding group velocity vz, all with respect to the momentum. The

distribution of the electrons at the edges of the BZ is non-zero signaling a Bloch-type oscillation. . . 46 Figure 2.14 The positive propagation constants β > 0 of the non-local solutions

to (2.40) compared to the local case. Without proper complex plane analysis, it is difficult to distinguish between two respective modes. . . 48 Figure 2.15 The attenuation constant α of the non-local modes (with β > 0)

com-pared with the local case. Taking spatial dispersion into account leads to an amplification at much lower fields around Edc

z = 104 V/m. . . 48

Figure 3.1 Illustration depicting the inherent mismatch between CNTs and the macro-world. . . 50 Figure 3.2 Regular ungrounded CPW. View from (a) top and (b) end side. . . 51 Figure 3.3 Illustration showing the electric field lines in the fundamental modes

of the CPW : (a) even mode and (b) odd mode. . . 52 Figure 3.4 Characterization fixture setup showing the GSG probes, the tapered

Figure 3.5 Illustration showing the three TRL structures : THRU, REFLECT, and LINE, respectively. . . 54 Figure 3.6 Methods for contacting the CNT : bottom contact or top contact . . . 55 Figure 3.7 AFM results after spin-coating : (a) and (b) were measured on the

same substrate at different locations with respect to the center where the CNTs are dropped. Inset in (b) shows the vertical displacement of the AFM tip corresponding to the diameter of the CNT. Width of the figures correspond to 5 µm. . . 56 Figure 3.8 Lithography results : (a) shows the lithography at the edges and (b)

shows the tapering of the signal line and the patterning of the gap. . . 57 Figure 3.9 Some of the SEM pictures highlighting : (a) the alignment, (b) and (c)

the connection of individual CNTs across the CPW gaps. . . 58
Figure A.1 _{Electromagnetic dispersion relation h(ω) = β(ω) − jα(ω) (2.41) of a}

copper conductor found by solving (A.5). . . 69 Figure A.2 Phase velocity of the surface-wave modes plotted in fig. A.1 for various

radii. A substantial decrease in the phase velocity is found for a radius smaller than 1 µm. . . 69

LISTE DES ANNEXES

LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS RF Radio-Frequency CNT Carbon NanoTube TWT Traveling-Wave Tube m-CNT metallic-CNT 1-D One-Dimensional 2-D Two-Dimensional MWCNT Multi-Walled CNT BZ Brillouin Zone

NDC Negative Differential Conductance BTE Boltzmann Transport Equation RTA Relaxation Time Approximation CPW Coplanar Waveguide

TRL Thru-Reflect-Line GSG Ground-Signal-Ground AFM Atomic Force Microscope SEM Scanning Electron Microscope

CHAPTER 1

Introduction

1.1 Overview and scope of the work

Radio-frequency (RF) generation and amplification is at the heart of telecommunication, satellite and optoelectronics applications. Various devices relying on different physical me-chanisms achieve said generation and amplification of RF fields. In general, RF amplifiers can be divided into : solid-state, and vacuum-based.

Vacuum devices, such as traveling-wave tubes (TWTs), were the first of such devices historically. They have been mostly replaced by solid-state devices due to their complex, bulky structures and their short life-times. However, they are still being favored in specific applications where higher frequencies, greater power handling, and larger bandwidths are needed such as satellite communications. On the other hand, solid state devices, such as field effect transistors (FETs) and two-terminal devices (eg. Gunn-diodes, tunnel-diodes) are the most widely used in the industry due to their scalability, integrability and efficiency. However, these devices have strong frequency limitations caused by the transit-time effect in transistors, and the finite relaxation time in Gunn-diodes. Furthermore, with the constant miniaturization, transistors are expected to reach their absolute physical limits very soon.

However, nano-materials with unique properties are increasingly being applied towards in-novative devices that promise the replacement of bulky semiconductors. These nano-materials, such as carbon nanotubes (CNTs) and graphene, offer the potential of achieving miniature, low-cost, and large bandwidth RF-to-THz amplifiers. Over the last two decades, CNTs have proved that they possess remarkable electrical properties which could lead to a possible wides-pread integration in the electronics industry. While semiconducting CNTs have been directly put to use for device conception, their metallic counterpart’s contributions have been more restricted to the scientific aspect due to the unique features they were shown to possess.

Here, interest in metallic-CNTs (m-CNTs) as RF amplifiers is fueled mainly through
two of its properties. First is the high drift velocity saturation of the electrons, which can
reach values on the order of 8 × 105 _{m.s}−1 _{[1]. Second, predicted but yet unobserved, a}

large slow-wave constant for surface electromagnetic waves was found, with phase velocities
around 106 _{m.s}−1 _{[2]. This seemingly inherent velocity synchronization between the electrons}

and phase velocity of the photons is reminiscent of traveling-wave tubes (TWTs) which, by engineering such a velocity matching, achieve traveling-wave amplification of radio frequency

(RF) signals with large bandwidth and power capabilities [3]. In TWTs, the RF phase velocity is physically slowed down by a helix to match that of the electrons, which are launched inside the vacuum tube from an electron gun. On the other hand, CNTs seem to provide a natural slow-wave medium with exceptional electron drifting speeds. Driven by this similarity, we speculate the possibility of traveling-wave amplification in m-CNTs when biased with a DC field.

For this purpose, we theoretically investigate the outcome of superimposing DC and RF fields across a m-CNT. Furthermore, we design and fabricate the characterization fixture needed to test the theoretical results.

This chapter first introduces CNTs and their fundamental electronic structure and phy-sics. Moreover, a broad spectrum of the breakthroughs that unveiled their properties and conceived their applications are highlighted. Afterwards, the motivation, goal, and approach of the following work are pointed out. Finally, the structure of the remainder of the thesis is presented.

1.2 Fundamentals of carbon nanotubes

A carbon nanotube (CNT) is a thin, hollow cylindrical tube made entirely of carbon with a diameter typically on the order of a nanometer [4]. CNTs can grow to lengths in the milli-meter range, making them quasi- one-dimensional (1-D) structures for any practical purpose. They were first discovered by Ijima in 1991 [5] and quickly became a subject of interest to scientists due to the unique features of their geometry. Their transversal confinement entails that some of their characteristics are largely dictated by quantum mechanics [4]. Rigorous characterization of CNTs yielded exceptional mechanical and electronic properties which pro-mised the conception of many useful applications and resulted in a quick worldwide exposure of CNTs among scientists and technologists alike.

Theoretically, a CNT is a graphene sheet rolled up into a cylinder, while graphene is a monolayer graphite as is illustrated in Fig. 1.1. Therefore, CNTs share the same lattice struc-ture as graphene. In the following sections, the fundamentals of graphene and the properties leading to its electronic properties are first presented. The electronic properties of CNTs are then inferred from those of graphene. The anisotropy of the lattice results in different types of CNTs described through their chirality which ultimately explains the metallic or otherwise semi-conducting nature of the CNT [4].

A multi-walled CNT (MWCNT) is another form of CNTs whereby a number of concentric CNTs with increasing radii are equally spaced. MWCNTs are also suited for traveling-wave investigation but will be left out of the discussion to avoid further complicating the theoretical analysis.

1.2.1 Graphene bandstructure

Graphene is a monolayer of graphite. It has the unique property of being a naturally
occurring 2-D material. Unlike the CNT, its structure was theoretically known to material
scientists long before its recent discovery in [6]. As shown in Fig. 1.2 which illustrates a
carbon-carbon bond in graphene, hybrid sp2 _{orbitals form σ-bonds and the remaining p}

z

orbitals form π-bonds. σ- and π- bonds are defined as follows : the axis of σ bonds intersects with the atomic nuclei thereby forming the in-plane bonds, whereas π bonds form out-of-plane bonds which do not intersect a nuclei. σ-bonds in graphene and CNTs shape the materials’ strong mechanical properties as they are responsible for their huge stiffness. On the other hand, electron conduction is mediated and essentially takes place through the π-bonds [4]. We can intuitively understand this fact by noticing in Fig. 1.2 that since there are no nulls in the orbitals of a π-bond, electrons are free to move around the lattice and are said to be delocalized, forming a ’connecting’ network which explains the conductance of graphene and

### graphite

### graphene

### carbon nanotubes

Figure 1.1 Graphene is a single atomic sheet of graphite. A CNT is a graphene rolled into an empty cylinder.

some CNTs.

The 2-D real-space lattice is illustrated in Fig. 1.3. The graphene unit cell contains two atoms separated by the interatomic distance acc = 1.42 ˚A. Its unit vectors may be chosen as

a1 = √ 3, 1a 2, a2 = √ 3, −1a 2 (1.1) where a = |a1| = |a2| = √

3acc is the lattice constant. The unit cell is formed by the two

lattice vectors and is highlighted in Fig. 1.3.

On the other hand, the 2-D k-space lattice is illustrated in Fig. 1.4. The reciprocal unit vectors, b1 and b2, are found from (1.1) through the operation [7]

## C

## C

### 2p

z 2 sp 2 sp 2 sp 2 sp 2 sp 2 sp### 2p

z σ-bond### π-bond

### π-bond

Figure 1.2 Atomic orbitals of a carbon-carbon bond in a graphene sheet.

### a

_{2}

### a

1

### a

Figure 1.3 Real space lattice of graphene. Unit cell shown in shade.

where δij is the Kronecker delta. As a result,

b1 = 1 √ 3, 1 2π a , b2 = 1 √ 3, −1 2π a , (1.3)

wherefore the reciprocal lattice constant is b = 4π/ √3a. The first Brillouin Zone (BZ) of graphene is highlighted in Fig. 1.4.

The tight-binding model is routinely used to arrive at an analytical form for the elec-tronic energy dispersion or bandstructure, E(k), for graphene. Since solving the Schr¨odinger equation is practically impossible in such a large system, many approximative models are available with increasing levels of complexity [8]. The tight-binding approximation presents itself as one of the simpler approaches. It assumes tightly bound electrons whose

### wave-b

_{1}

### b

_{2}

### K

### Γ

Figure 1.4 k-space lattice of Graphene. The BZ is shown in shade.

functions do not differ greatly from the initial orbital of the individual atoms. This section describes briefly the derivations leading to the electronic dispersion relation of graphene [4]. The main assumptions frequently taken to arrive at the relatively simple analytical solution are as follows :

1. Electron-electron interaction is neglected. ie. It is a one electron model. 2. Only π-bonds contribute to conduction.

3. The nearest-neighbor approximation considers only interactions between neighboring atoms.

4. The graphene structure is infinitely wide, perfectly periodic, and has no defects. For the purpose at hand, the Schr¨odinger equation must be solved for an electron subject to the potential of the lattice such as [9]

HΨj(k, r) =
− ¯h
2
2m∇
2_{+ U(r)}
Ψj(k, r) = Ej(k)Ψj(k, r), (1.4)

where H is the lattice Hamiltonian, U(r) is lattice potential, m is electron mass, and Ej(k) is

the eigenenergy of the eigenfunction Ψj(k, r) for the j-th band with wave vector k . Since it is

a periodic problem, the eigenfunction (or Bloch function) should satisfy Bloch’s theorem [9] giving Ψj(k, r + R) = eik.RΨj(k, r), where R = p1a1+ p2a2 is the Bravais lattice vector with

p1 and p2 being integers. Therefore the wavefunction is periodic in the reciprocal space with

periodicity the reciprocal lattice vector K = q1b1 + q2b2, where q1 and q2 are integers. In

other terms,

Therefore, the Bloch function can be written as a Fourier series expansion [9], Ψj(k, r) = 1 √ N X R eik.Rφj(r − R), (1.6)

where the coefficients φj(r − R) are the called the Wannier functions and N is the number

of unit cells in the lattice. In traditional problems with translational symmetries, the Bloch function basis is chosen to be a plane wave for simplicity. However, for bandstructure cal-culation problems, a significantly more appropriate choice is that of the atomic orbitals [4]. Moreover, the unit cell contains more than one atomic orbital. Therefore, the Wannier func-tions which specify the Bloch function in the unit cell can be further approximated by a linear combination of atomic orbitals (LCAO), such that

φj(r) = l

X

j0_{=1}

Cjj0ψ_{j}0(r), (1.7)

where ψj0(r) are the atomic orbitals of the two inequivalent atoms within the graphene unit

cell, and l is the number of orbitals. As stated, only the π bonds are assumed to contribute to conduction, therefore l = 2 corresponding to the 2pz orbitals shown in Fig. 1.2.

Substituting (1.7) into (1.6) and rearranging leads to the expression of the Bloch function
as
Ψj(k, r) =
l
X
j0_{=1}
Cjj0Φ_{j}0(k, r), forj = 1, 2, (1.8)
where
Φj(k, r) =
1
√
N
X
R
eik.Rψj(r − R), forj = 1, 2. (1.9)

Plugging (1.8) into (1.4) gives

2
X
j0_{=1}
HCjj0Φ_{j}0(k, r) = E_{j}(k, r)
2
X
j0_{=1}
Cjj0Φ_{j}0(k, r). (1.10)
Multiplying with R Φ∗

jdr on both sides leads to
2
X
j0_{=1}
Hjj0C_{jj}0 = E_{j}(k, r)
2
X
j0_{=1}
Cjj0S_{jj}0, (1.11)
where
Hjj0(k) =< Φ_{j}|H|Φ_{j}0 >, S_{jj}0(k) =< Φ_{j}|Φ_{j}0 >, (1.12)

are the transfer matrix integral and the overlap integral, respectively. Transforming (1.11) into matrix form gives

[H(k) − Ej(k)S(k)]Cj(k) = 0 for j = 1, 2, (1.13)
where
H(k) = [Hjj0(k)]_{n×n} (1.14)
and
S(k) = [Sjj0(k)]_{n×n} (1.15)
and
Cj(k) = [Cj1(k) Cj2(k)]T (1.16)

are the n × n matrix of the transfer integral, the n × n matrix of the overlap integral, and n × 1 column eigenvector corresponding to the eigenenergy Ej(k), respectively. Superscript

T stands for matrix transpose operation. (1.13) is solved by taking

det[H(k) − Ej(k)S(k)] = 0. (1.17)

Evaluating the integrals Hjj0 and S_{jj}0 over the nearest neighbor orbitals, sweeping k and

solving the determinant for the eigenenergies yields the electronic dispersion of graphene. Matrix calculations can be found in [10]. Finally, the graphene bandstructure approximates to E(kx, ky) = ±γ0 " 1 + 4 cos2 kya 2 + 4 cos √ 3kxa 2 ! cos kya 2 #1/2 (1.18) where γ0 is the hopping or transfer parameter estimated by first-principles calculations to

be around 2.7 eV [11]. As expected, the positive and negative values of the energy refer to the conduction and valence band, respectively. The dispersion is plotted in Fig. (1.5) where it can be seen that graphene has no band gap and is thus a zero bandgap semiconductor or ’semimetal’. However, as is usually the case, the term ’metallic’ will be used to describe graphene and CNTs with zero bandgap. The points which cross the Fermi energy are called the K points and they coincide with the hexagon edges. Moreover, much of the properties of low-bias electronic conduction is dictated by the area around the K points [10]. The nearest neighboor approximation provides a good qualitative picture of the electronic dispersion, however, it fails to provide an accurate description which can be provided through density functional calculations [11].

E
(e
V
)
k_{x} _{k}
y

Figure 1.5 Energy dispersion diagram of graphene within the BZ.

1.2.2 Graphene to carbon nanotube

As graphene sheet is theoretically rolled to form a CNT, different angles result in different CNT unit cells and thus in different electronic properties. Analytically, the procedure of arriving to the CNT dispersion from that of graphene is called ’zone folding’, which is an approximative method that works well for larger radius CNTs, but fails as the tube radius is significantly decreased due to the curvature effects. The chiral vector, Ch, describing the

angle of folding and the diameter expressed using the unit vectors of the real graphene lattice is shown in Fig. 1.6 and given by [4]

Ch = na1+ ma2. (1.19)

Consequently, the notation (n, m) suffices to specify the CNT under study. Three categories emerge : armchair (n, n), zigzag (n, 0), and chiral (n, m). Furthermore, the magnitude |Ch|

is equal to the circumference of the CNT. On the other hand, the translational vector, T, is the unit vector in the axial direction and is perpendicular to Ch. As can be seen in Fig. 1.6,

T connects the first two identical lattice points in the direction of the axis. It is written as

with t1 = 2m + n dR , t2 = − 2n + m dR , (1.21)

where dR is the greatest common denominator (gcd) of (2m + n) and (2n + m). The rectangle

formed by Ch and T is the CNT’s unit cell.

C_{h}
T
a_{2}
a1

### (3,0) Zigzag CNT

(a) C_{h}T

### (3,3) Armchair CNT

a_{2}a1 (b)

Figure 1.6 Real-space lattice and unit cells of (a) (3, 0) zigzag CNT and (b) (3, 3) armchair CNT.

The k-space unit vectors, K1 and K2, for an (n, m) CNT are found, similarly to (1.2),

using the relations

Ch· K1 = 2π, T · K1 = 0,

Ch· K2 = 0, T · K2 = 2π.

(1.22) Solving the system of equations (1.22) yields

K1=

1

N (−t2b1+ t1b2) , K2 = 1

where N is the number of hexagons in the real unit cell of CNT. N can also be found as
N = 2 (m
2_{+ n}2_{+ mn)}
dR
. (1.24)

### b

_{1}

### b

_{2}

### k

_{2}

### k

_{1}

### (3,0) Zigzag CNT

(a)### b

_{1}

### b

_{2}

### k

_{2}

### k

_{1}

### (3,3) Armchair CNT

(b)Figure 1.7 k-space lattice and BZ of (a) (3, 0) zigzag CNT and (b) (3, 3) armchair CNT.

Due to the wrapping of the CNT and the consequent cylindrical periodic condition, the wavenumber associated with the azimuthal direction is a multiple of the vector µK1 where µ

is an integer. Moreover, it is seen from (1.23) that NK1= (−t2b1+ t1b2) and thus only NK1

corresponds to a graphene reciprocal lattice vector. Subsequently, there exists N quantizations (µ = 0, 1, 2, ..., N − 1) of the azimuthal wavenumber which translate into N sub-bands in the electronic dispersion relation. As a result, the first BZ of a CNT, shown in Fig. 1.7 for zigzag and armchair CNTs, is represented by N parallel lines spaced by |K1| and of length |K2|

each [4].

Shown in the previous section, the K-points which reside at the edges of the graphene BZ coincide with the Fermi points. It follows that, if any of the N lines cross the K-point of the unwrapped hexagonal lattice, the CNT would be of metallic nature, possessing zero band gap. Otherwise, the CNT is semi-conducting. Subsequently, as will be shown, armchair CNTs are metallic, while zigzag and chiral CNTs can be either metallic or semi-conducting. The electronic dispersion relation of CNTs may be easily inferred from that of graphene by considering negligible curvature effects [12], an assumption which is taken throughout the

scope of the thesis. To obtain the dispersion relations, the periodic boundary condition is applied in the circumferential direction

|K1| · |Ch| = 2πs (1.25)

where s is the azimuthal index of the subbands due to quantization.

Zigzag CNTs (n, 0) , can be either metallic or semi-conducting. The BZ crosses the K-point, and is therefore metallic, only when n = 3q where q is an integer. Otherwise, it acquires a band gap inversely-proportional to its diameter [13]. For a zigzag CNT, (1.25) translates into

kyna = 2πs, for s = −n + 1, ..., n. (1.26)

Substituting ky from (1.26) into (1.18) and interchanging ky with kz as the axial direction

yields the 1-D dispersion of zigzag CNTs [4]

E(kz) = ±t " 1 + 4 cosπs n cos √ 3akz 2 ! + 4 cos2πs n #1/2 , √−π 3a < kz < π √ 3a. (1.27) The dispersion is plotted in 1.8(a) for (3, 0) CNT, of metallic nature, across the first BZ. Two of the sub-bands cross the Fermi energy at the Γ(kz = 0) point. Quick comparison with

the BZ diagram in Fig. 1.7(a) verifies that the corresponding sub-bands do cross the hexagone edges at the point specified.

Armchair CNTs (n, n) are metallic because their 1-D BZ always crosses the K-points. Using (1.25) gives the boundary condition that defines the allowed circumferential wave vectors,

√

3nkxa = 2πs, for s = −n + 1, ..., n. (1.28)

Substituting kx from (1.28) into (1.18) and interchanging ky with kz results in the dispersion

of armchair CNTs as [4] E(kz) = ±t 1 + 4 cosπs n cos akz 2 + 4 cos2 akz 2 1/2 , −π a < kz < π a (1.29) where kz is in the direction of K2 and has the periodicity of |K2|. Similarly, the dispersion is

E
(e
V
)
kz
Γ
−π/(√3a) _{+π/(}√_{3a)}
s = 6
s = 1, 5
s = 3
s = 2, 4
10
EF
=
0
(a)
E
(e
V
)
kz
Γ
−π/(√3a) +π/(√3a)
s = 6
s = 1, 5
s = 3
s = 2, 4
10
EF
=
0
(b)

Figure 1.8 Electronic dispersion diagram of (a) (3, 0) zigzag CNT and (b) (3, 3) armchair CNT. Highlighted region below the Fermi energy corresponds to the valence bands.

1.3 Literature review : properties and applications of CNTs

Despite CNT’s relatively simple atomic structure, it offers many intriguing properties [14]. A staggering amount of researchers were drawn to investigate these 1-D structures because of their potential to be integrated in upcoming technologies. Many of these properties can be traced back to the electronic configuration of CNTs : stiff σ-bonds provide the unique mechanical properties, while the π-bonds shape their electrical properties. Some of the most important properties and applications will be listed in this section, with an emphasis on the electrical aspects which are most relevant to the pertaining thesis.

1.3.1 Electrical properties and devices

The fact that CNTs could take either metallic or semiconducting forms fueled the initial interest in studying this unique material. Further investigation lead to the unveiling of nume-rous different and sometimes unique properties. Due to this, CNTs are especially attractive for computing applications, where they promise to contribute in solving many problems that are arising in the microelectronics industry due to the constant miniaturization (Moore’s law). For example, interconnect failure due to electromigration in copper at high current densities triggers an urgency to find a replacement for copper. Furthermore, semiconducting silicon devices are also approaching a fundamental limit with respect to their down-scaling. This section will present the paramount advances that have made CNTs strong candidates for future nanoelectronics. More weight will be given to metallic CNTs in this subsection which is divided into the static and dynamic response.

1.3.1.1 CNTs under static electric fields

Electronic conduction in CNTs is described by its bandstructure, especially around Fermi energy Ef. While the E − k diagram of semiconducting CNTs is fairly similar to regular

semiconductors, metal CNTs possess a unique dispersion that is only shared by graphene. Knowing that the group velocity vg of the electron wave in a certain subband is equal to the

slope of the E − k curve [9], and after fast inspection of Fig. 1.8, fast electron dynamics are readily expected around the Fermi point in metallic CNTs.

Metallic CNTs have attracted condensed matter physicists who were able to probe many
solid-state theories and concepts in this unique 1-D system of free electrons. At low fields,
the electron mean free path was empirically calculated to be in the micron range at room
temperature [15]. Therefore, CNTs shorter than the mean free path exhibit ballistic
conduc-tion where its conductance is nearly equal to the maximum quantum of conductance 4e2_{/h}

[16], proving that little to no scattering occurs in good quality CNTs at low-bias. The main reasons for this phenomenon lie in the ordered crystalline nature of the CNTs, and the long range mean free path for the acoustic phonons. However, as the bias increases, scattering increases thereby decreasing the conductance. Optical phonon emission was shown to be the mechanism behind the increased scattering [17].

Monte Carlo simulations yielded drift velocity saturation velocities to same order of the Fermi velocity (vF ≈ 8×105m/s) [18]. Furthermore, negative differential conductance (NDC),

whereby current decreases with an increase of the electric field, has been theorized to exist in CNTs [19; 18]. However, it has only been shown to exist in CNTs suspended over a trench [20]. Albeit yet unsettled, discussions around the origins of the NDC in suspended CNTs point towards the possibility of out-of-equilibrium optical phonons that result in increased electron scattering with a further increase in the applied field [20]. Another feasible physical mecha-nism is that of electrons jumping to subbands with larger effective mass [18]. The importance and potential use of NDC in CNTs shall be emphasized at later stages.

Semiconducting CNTs , on the other hand, were quickly put to device implementation
as their device properties and response do not differ immensely from regular semiconductors.
Besides acquiring a band gap inversely proportional to its diameter [13], the ballistic nature
of short CNTs yields electron mobilities µ > 100, 000 cm2_{/(Vs) at room temperature [21].}

All of this resulted in the conception and demonstration of cutting-edge electronic devices such as rectifiers [22] and FETs [23]. Ambipolarity, in which the electrons and holes conduct equally well, was also found in CNTs [24].

1.3.1.2 CNTs under dynamic electric fields

The high-frequency properties of CNTs are increasingly being investigated, however the amount of literature on this topic remains far less than that of CNTs exposed to a DC field. The theoretical efforts in revealing the potential of CNTs in serving as waveguides, nano-antennas, and high-frequency FETs will be reported in this section. However, and in contrast to DC electron transport, measurements of the RF response present significant difficulties that experimentalists are yet to overcome in order to achieve any practical RF devices. Modeling the RF response of CNTs yielded interesting predictions. Both simplistic circuit models and rigorous solutions to the Boltzmann equation have been studied in the literature.

The transmission line model is a simple and effective way to describe passive high-frequency behavior in CNTs. As with all nanostructures, CNTs possess a finite number

of electron states brought forth by the spatial confinement. This results in a quantum ca-pacitance which quantifies the energy it takes to add a charge above the Fermi energy. The quantum capacitance, CQ, is given by [25; 26]

CQ =

4e2

π¯hvF

. (1.30)

On the other hand, due to the speeding electrons, CNTs acquire an excess kinetic energy. Unlike the usual magnetic inductance, the kinetic inductance, LK, has no effect on adjacent

CNTs. It is calculated as [25]
LK =
π¯h
4e2_{v}
F
. (1.31)

Subsequently, an RF transmission line model can be extracted by adding the quantum circuit elements (CQ,LK) with their corresponding classical circuit elements (Ce,Lm), namely, the

electrostatic capacitance and the magnetic inductance, respectively. For a CNT above a conducting ground, the RF transmission line model was presented by Burke [26] and it was shown that the wave travels at nearly Fermi velocity vF. This model, however, is only valid

at low-bias because it assumes ballistic transport.

More rigorously, Slepyan et al. previously used the Boltzmann transport equation (BTE) to find an analytical form for the surface conductivity of CNTs [2]. Furthermore, by coupling the BTE solution with that of Maxwell’s for a surface electromagnetic wave along a hollow cylinder, the electromagnetic dispersion relation was found. This critical study revealed a slow-wave propagation along the tube, 2 to 3 orders of magnitude slower than the speed of light at RF frequencies. A finding which in turn explains the large kinetic inductance.

Later, Hanson [27] theoretically investigated the transmitting properties of CNTs by sol-ving conventional antenna equations using the surface conductivity found in [2]. Results revealed that CNTs used as dipoles would resonate at much lower frequencies than classi-cal dipoles due to the slowed down nature of the surface waves (ie. surface plasmons). For example, a CNT in the micron range would begin to resonate at a frequency around 1 THz, which is almost 2 orders of magnitude less than a conventional dipole’s resonant frequency. Measuring the RF response faces many intricate challenges that hinder the possibility of a direct characterization of an individual CNT. Instead, the collective excitation and characterization of the effective properties provided an easier approach. An experiment that investigated the radiation properties for an array of CNTs found antenna-like properties which fueled speculations about the potential of CNTs as nano-antennas [28]. On the other hand, a handful of transmission measurements were performed using planar waveguide structures such as Coplanar Waveguides (CPW) to excite CNTs aligned across a gap [29; 30; 31]. Most

notable was the direct measurement of the kinetic inductance of a single CNT by the group at Intel [31].

However, a great difficulty faced by all of the CNT-based high-frequency devices is the high characteristic impedance of CNTs which results in a large reflection coefficient. In other terms, due to the inherent mismatch between macroscopic structures and CNTs, most of the energy impinging at the interface is reflected. Therefore, accurate calibration and de-embedding techniques must be utilized in order to characterize the CNTs, such as the Thru-Reflect-Line (TRL) technique which will be introduced in Chapter 3. One solution to overcome this issue, albeit technologically difficult, is to align the CNTs in arrays to reduce the impedance. 1.3.2 Other CNT properties and devices

1.3.2.1 Mechanical and electromechanical

The mechanical properties of CNTs are closely related to those of graphene because they share the same atomic structure. In such nano-structures with vanishing wall thickness, it is difficult to estimate the Young modulus theoretically. The current convention for the thickness is 0.34 nm, which is the seperation distance of between consecutive graphene sheets in graphite. Such a value for the thickness yielded estimations of the Young modulus to be around 1 TPa [32]. Experimental verification came through two different approaches, namely that of electromechanical resonance [33] and AFM-characterization[34]. Almost equal to the Young modulus of diamond, this value places CNTs among of the world’s stiffest materials. Another property CNTs were found to possess is that of interlayer sliding in MWCNTs. Weak Van Der Waals forces were found to ease the sliding and rotational movement of relative nanotubes [35].

The combined stiffness and maneuverability meant that CNTs were appropriate
candi-dates for nanoelectromechanical systems (NEMS) and many interesting applications have
seen been published [32]. Among those, the first nano actuator [36], nano-switches [37], a
low-friction bearing [38], and an electromechanical resonator that was used as a mass detector
with resolution down to 10−18 _{g [39].}

1.3.2.2 Field emission

Large aspect ratio, mechanical strength, temperature stability, small response time, low power, and chemical inertness make individual CNTs the near-perfect electron emitters. The-refore, many devices emerged such as field emission displays and x-ray sources. However, the need of large areas with stable, uniform emission has slowed down what otherwise would have seen CNTs take over every field emission device [14].

1.4 Problem introduction 1.4.1 Motivation

Despite the technological difficulties that delayed the exploitation of the properties CNTs offer, theoretical investigations could still look out for possibilities while anticipating the inevitable resolutions brought forth by the experimentalists.

Equipped with such perspective, the investigation of using CNTs as nano-scale amplifiers is not a far fetched concept. Thanks to their mechanical strength and flexibility, infinitesimal width, chemical inertness and great heat capacity, CNTs may prove to be the building blocks for future amplifiers. Here, we highlight the possibility that may have been glossed over in CNTs and how it motivates the present work.

1.4.1.1 Fast electrons, slow waves : analogy with TWTs

As mentioned in the previous section, the drifting velocity of electrons in a CNT can,
in theory, reach values as high as 8 × 105 _{m/s. On the other hand, the phase velocity of}

RF signals propagating along CNTs slows down to the same order [2]. Despite these values being calculated independently, speculations regarding the possibility of synchronization and interaction between the DC and AC energies is by itself a motif for further investigation [40]. Particular similarity can be drawn with traveling-wave tubes (TWTs) which specifically seek and use this velocity synchronization to induce the coupling of the corresponding DC and AC fields, and a consequent exchange of energy from DC to AC. Generation and amplification of the RF signal in TWTs has been particularly successful as they are still being preferred over the solid state amplifiers in some applications [3].

At first glance CNTs seem to be the perfect nano- counterpart of TWTs for several reasons :

– Slow-wave structure : TWTs use a helix to slow down the wave in one direction, while CNTs achieve this naturally due to its infinitesimal thickness and diameter, as will be shown later.

– Fast electrons : TWTs accelerate and launch a beam of electrons in vacuum, while in m-CNTs electrons barely scatter and consequently possess a large drift velocity. – Synchronization of the electron-wave velocities : CNTs seem to possess the inherent

match which TWTs require careful design to achieve.

– Electron beam confinement : electrons are confined to the surface of the CNT while in a TWT, a bulk magnet achieves the confinement of the beam in vacuum.

Further motivation can be found in the advantages that traveling-wave amplification can offer, namely a large bandwidth and high power capabilities.

Therefore, it can be concluded that such a problem is one worth investigating, despite the difficulties in modeling and the limited technological advancement.

1.4.2 Objectives

Divided into theoretical and experimental, the ultimate objectives of this work are : 1. Using theoretical means, investigate traveling-wave amplification of RF fields in DC

biased m-CNTs.

2. Design and fabricate a characterization fixture that can be used to perform the subtle high-frequency experiments to test the theory.

1.4.3 Approach

The approach used for each of the objectives stated are :

1. – From the transport aspect, we use the Boltzmann transport equation (BTE) in order to find the AC current density, Jac

BTE, of a m-CNT subject to both AC and DC fields.

– From the electromagnetic aspect, we use Maxwell’s equations to find a relation for the AC current density, Jac

BTE, of the proper mode propagating along a hollow conducting

tube which is the CNT.

– Finally, we couple the particle and wave equations by equating the current densities (Jac

BTE = JMaxwellac ) and solve the eigen problem to find the dispersion relation of the

surface electromagnetic waves.

– Using the electromagnetic dispersion, we find the amplification of the traveling-wave while sweeping the DC field.

2. – Design and simulate a planar electromagnetic structure, in this case a coplanar wa-veguide (CPW), which will be used to excite and measure the response of individual or otherwise array of parallel CNTs aligned across a short gap.

– Use self-assembly to disperse and align the CNTs along a certain direction on a substrate.

– Perform optical lithography- metal evaporation - lift off to pattern a number of CPW structures on the substrate in the direction of the underlying CNTs.

– Using the scanning electron microscope (SEM), probe the potential alignment and positioning of a single or multiple CNTs across the CPW gap.

1.5 Thesis structure

– Chapter 2 takes on the theoretical aspect by sequentially solving the transport problem (BTE), the electromagnetic problem (Maxwell’s equations), and the combined eigen problem. Then the solution of amplification, it’s physical origins and the possibility of achieving it experimentally will be discussed.

– Chapter 3 presents the CPW as the waveguide structure of choice, and describes the efforts leading the alignment of the CNTs across CPW electrodes. Generally, we present the fundamental issues needed to reproduce the structure.

– Chapter 4 concludes on the results of the theoretical and experimental aspects, offers a discussion on the implications of the present thesis and suggests the tentative next steps as a continuation of this thesis.

CHAPTER 2

Theoretical Investigation of Amplification

2.1 Objectives and justification of approach 2.1.1 Objectives

The goal of this chapter is to theoretically investigate the possible traveling-wave ampli-fication in a m-CNT subject to both AC and DC fields as illustrated in Fig. 2.1. In other terms, this chapter eventually seeks to answer the question : could a m-CNT biased by a DC field provide amplification to a propagating AC signal ?

Eac z (signal) Edc z (bias) acc R z φ

Figure 2.1 Illustration of traveling-wave amplification along a CNT biased by a longitudinal DC field.

For this purpose, we model the response of superimposing an AC field (typically an RF signal) with a DC field along a m-CNT. The sought-after result provides the propagation characteristics which qualify and quantify the traveling-wave’s amplification or attenuation by the applied DC field.

2.1.2 Justification of approach

The general approach taken to solve the problem is divided into two aspects : transport and electromagnetic. Whereby from the transport aspect, the BTE is used to calculate the current density, Jac

BTE, while an electromagnetic analysis will make use of Maxwell’s

equa-tions and boundary condiequa-tions to find a relation for the current density, here Jac

Maxwell. The

two currents will be forced to equality at all points in space and time, which will form a determinantal equation whose solution is the electromagnetic dispersion relation h(ω) where h = β − jα is the complex propagation factor. Thereupon, the sought after result lies in the attenuation coefficient α.

Why BTE ? Due to the transversal confinement of the electrons, and the nature of the infinitely thin walls of a CNT, the transport properties are essentially dictated by quantum mechanics and classical dynamics formulations fail to describe the problem correctly. The-refore, an accurate description of the problem may be found using first-principles. However, embarking on such an approach would prove hard to solve and require immense numerical efforts.

On the other hand, semiclassical dynamics are sufficient to capture the essence of the problem at hand. The electrons will be considered as classical particles, moving through a potential with a quantum mechanically calculated bandstructure E(k), where the electron distribution f and thereby the current J are calculated through a stochastic technique, ie. the BTE. We justify the use of the BTE with the following [41] :

– The CNT is long enough so that the position of the electron along the axis of the tube (z direction) is relaxed. Therefore, the uncertainty principle entails that the electron momentum and energy are sharply defined. Consequently, the electron wavepacket may be considered as a classical particle with a definite energy.

– Electron concentration is sufficiently dilute so that the electron-electron correlation is appropriately neglected by BTE.

– The applied potential is sufficiently weak so that tunneling and reflection can be neglec-ted and thus the bandstructure E(k) calculaneglec-ted in the absence of a bias remains valid. Instead, the potential at each position will be assumed to be a superposition of the tight-binding bandstructure and the applied potential E(k, z) = E(k) + Ez(r), where

Ez is the total applied field.

Therefore, for the purpose of the analysis of this problem, the BTE will be used to describe carrier transport. Loose approximations have been made in order to justify its use. However, stricter assumptions will have to be done as to the scattering events in order to solve the equation, as shall be explained later.

2.2 Previous work

Cited earlier, the theoretical work of the Belarus group [19; 2; 40] has significantly in-fluenced our thesis and approach.

First, they put forward the problem of applying simultaneous AC and DC excitations across a CNT [40]. Solving the BTE in the time domain, they observed instabilities of AC field at cer-tain bias values and speculated on the possible amplification it could lead to under the right conditions. However, their calculations were based on a helical lattice model, whose electronic dispersion deviates from that of the real CNT hexagonal lattice structure. Furthermore, their transport calculations, done through the BTE, were not coupled with electromagnetic theory to yield a strict solution pointing to amplification.

Later on, the group used the dispersion found through the tight-binding model to calculate an analytical solution for the spatially non-dispersive AC conductivity of both zigzag and armchair CNTs [2]. Then, using the combined BTE-Maxwell approach, the dispersion rela-tion of the surface electromagnetic waves along a CNT was found. This work also quantified the immense slow-wave propagation along a CNT, 2 − 3 orders of magnitude below the speed of light.

Afterwards, the DC transport problem was aimed at with relatively high-fields in [19]. NDC characteristics in the I − V curve were found for both metallic and semiconducting CNTs, giving promise for Gunn-type devices[42]. However, the underlying physical mechanism for this prediction was not described.

2.3 Transport problem

2.3.1 Electronic energy dispersion

As presented in 1.2.2, the electronic energy dispersion of CNTs may be deduced by zone-folding the dispersion of graphene, which itself is found through a nearest-neighbor tight-binding calculation involving the delocalized π electrons of carbon atoms [4]. In the following treatment, only metallic zigzag CNTs will be considered. Armchair CNTs can be shown to exhibit approximately the same response as zigzag CNTs, due to their similar band structure around the Fermi point. Neglecting CNT curvature correction [12], the dispersion relation of zigzag (n, 0) CNTs reads [4] ε(pz, s) = ±γ0 " 1 + 4 cosπs n cos 3accpz 2¯h + 4 cos2πs n #1/2 , (2.1)

where, to avoid confusion with the electric field, the energy will be represented by ε from here on. Furthermore, pz(= ¯hkz) is the z component of the crystal momentum, which is parallel to

the CNT axis. Since the considered CNTs are metallic zigzag tubes, we have n = 3q, where q is an integer [4]. The one-dimensional dispersion curves of the bands contributing the most to the current in a metallic zigzag CNT, which are the bands passing through the Fermi energy level, i.e. with s = ±q and s = ±2q, are plotted in Fig. 2.2. Taking the Taylor approximation of the cosine function of the momentum near the Fermi points, setting s/n = ±2/3, noting that 3accpz/(2¯h) 1, and considering the Fermi velocity vf = 3accγ0/(2¯h) [10], (2.1) reduces

to the linear approximation

ε(pz) ≈ vf|pz|, (2.2)

This linear approximation is included in Fig. 2.2 for comparison with the curves calculated through tight-binding. In this study, both the exact (2.1) and the approximate (2.2) dispersion relations are considered.

The Brillouin zone (BZ) of CNTs may be represented by one-dimensional segments when superimposed over graphene’s two-dimensional reciprocal lattice, as was shown in sec. 1.2.2. Fig. 2.3 illustrates the BZ for a (3, 0) CNT [4]. The BZ range, defined in sec. 1.2.2 can be written as −u/2 < pz < u/2, where u = 2π¯h/(3acc), with s = −n + 1, . . . , n [4], which

corresponds to the spectral period of the dispersion relation with the subbands considered collectively. Slepyan et al. alternatively defines BZSlepyan as the range −u < pz < u, with

s = 1, . . . , n [40], which corresponds to the spectral period of the dispersion relation with the subbands considered individually. In BZ, the subbands extend from s = −n + 1 to s = n,

pz

0 Γ

−u −u/2 u/2 u

s = ±2q s = ±2q s = ±q s = ±q 0 −2 −4 −6 −8 2 4 6 8 ε (e V )

Figure 2.2 Energy dispersion of the conduction bands (ε > 0) and valence bands (ε < 0) crossing the Fermi energy level (ε = 0) for an (n = 3q, 0) (metallic) zigzag CNT. The solid and dashed curves correspond to the tight-binding and linearized dispersion relations given by (2.1) and (2.2), respectively.

while in BZSlepyan they extend from s = 1 to s = n. These two choices are equivalent due

to the periodicity of the graphene lattice, as may be seen in Fig. 2.3. For instance, segments e1 and e2 of subband s = −2q are equivalent to segments g1 and g2 of subband s = q,

respectively, and therefore extend BZ’s subband s = q to the single arrowhead bar shown at s = q, which is BZSlepyan. In other words, BZSlepyan’s double-length bar at s = q accounts for

both _{BZ’s bars at s = −2q and s = q. Similarly, BZ’s subband s = −q and s = 0 are merged}
to BZSlepyan’s s = 2q and s = 3q bands.

2.3.2 Carrier distribution function

In order to find the current density along the DC-biased CNT, we must find the carrier distribution function f (z, pz, t) which can be seen as a probability distribution of the electrons

with respect to momentum, space, and time. This distribution may be calculated by solving the BTE, which, in its most general form, writes

df (z, pz, t)

BZ BZSlepyan u s = 3q s = 2q s = q s = −2q s = −q s = 0 e1 e2 g1 g2

−u −u/2 u/2

pz

φ

pz, z

Figure 2.3 Reciprocal lattice of graphene showing the equivalence between BZ BZSlepyan for

a (3, 0) CNT. The background contour plot is the dispersion relation of graphene while the periodic hexagonal regions are the corresponding 2D BZs. The horizontal bars represent the 1D BZs of the CNT, whose length corresponds to the period of the CNT along the axis (z) of the tube, i.e. u for BZ (double arrowheads) and 2u for BZSlepyan (single arrowheads), and

whose spacing corresponds to the azimuthal (φ) quantization step due to graphene folding into a closed tube, i.e. pφ= pφ,s = 2π¯hs/(

√

3nacc).

where ˆC is the collision operator which entails the information of all the possible scattering events and is the most difficult term to obtain accurately. A widely-used approximation which provides a greatly-simplified path towards the solution of this equation is the relaxation-time approximation (RTA)[41], a central assumption in our derivation. Under the RTA, and taking the total derivative of the left hand side in (2.3), the BTE takes the form

df (z, pz, t) dt = ∂f ∂t + vz ∂f ∂z + Fe ∂f ∂pz = − f − F0 τ , (2.4)

where vz(pz) = ∂ε/∂pz is the electron group velocity, F0 is the equilibrium carrier distribution,

τ = 3 × 10−12 _{s is the scattering time in CNTs [43], and F}

e is the force exerted on electrons

by the DC and AC electric fields. This force is given by

Fe= −e(Ezdc+ Ezac), (2.5)

where Edc

z is the axial (z-directed) DC biasing electric field, assumed constant along the CNT,

and Eac

z is the axial AC electric field, assumed to have the time-harmonic traveling waveform

Ezac = Re[Ez0acej(hz−ωt)], (2.6)

where Eac

z0 is the AC field magnitude, h is the complex electromagnetic propagation factor

along the CNT and ω is the angular frequency. The equilibrium distribution, F0(·), is the

Fermi-Dirac distribution F0(pz) = 1/[1 + eε(pz)/(kBT )], where kB is the Boltzmann constant

and T is the temperature. The BTE (2.4) holds separately for each CNT subband since interband transitions are considered negligible. It is important to note, for later developments, that f (z, pz, t) is periodic in p(z), with period 2u, corresponding to Slepyan’s BZ choice

(Fig. 2.3). This may be shown as follows. Since ε(pz) is periodic in pz (Sec. 2.3.1), so is

F0(pz), and hence τ df /dt + f = F0 in (2.4) ; therefore f (z, pz, t) is necessarily also periodic

in pz with period 2u.

The carrier distribution f may be seperated into its DC and AC parts as [44]

f = fdc+ fac = fdc+ Re[f_{0}acej(hz−ωt)]. (2.7)
Spatial Dispersion, which can be viewed as space- dependent conductivity, is often
as-sumed to be negligible in the literature [40; 2; 19]. This is done by setting the propagation
factor h(ω) to zero in the BTE, based on the presumption that λg >> lmf p, where λg is the

guided electromagnetic wavelength and lmf pis the electron mean free path, a characteristic of

a local conductivity medium (no spatial dispersion). Furthermore, a vanishing h allows us to arrive at an analytical solution to the problem, which is usually a further motivation for such approximation[2]. Therefore, unless otherwise stated, locality or negligible spatial dispersion will be assumed for the moment. On the other hand, Section 2.7 takes the spatial dispersion into account, re-solves the problem, and discusses the results and the validity of the locality assumption.

As a result, (2.7) becomes

f = fdc+ fac = fdc+ Re[f_{0}ace−jωt]. (2.8)
Assuming steady-state regime and spatial uniformity for the DC distribution (by definition
of DC), we have ∂fdc_{/∂t = 0 and ∂f}dc_{/∂z = 0, respectively. Inserting (2.8) and (2.5) into}

(2.4) with these assumptions yields

− jωfac− e(Ezdc+ Ezac)
∂(fdc_{+ f}ac_{)}
∂pz = −
fdc_{+ f}ac_{− F}
0
τ . (2.9)

The DC and AC terms of this relation may be separated from each other to form a relation of the type ψ0 = χ(t), where ψ0 is a time-independent function (formed exclusively by DC

terms) and χ(t) is a time-dependent function (formed by both AC terms and combined AC-DC terms). For this equality to hold at all times, we must have χ(t) = 0 and therefore ψ0 = 0. Consequently, within the small-signal approximation, (2.9) splits into the DC and

AC equations
ψ0 =
∂fdc
∂pz −
1
∆pz
fdc+ F0
∆pz
= 0, (2.10a)
χ(t)
e−jωt =
∂fac
0
∂pz −
Ω
∆pz
f_{0}ac+ Ra
∂fdc
∂pz
= 0, (2.10b)

respectively, where ∆pz = eτ Ezdc, Ω = 1 − jτω and Ra= Ez0ac/Ezdc. Equation (2.10a) is known

as the 1-D drift equation [41]. Equations (2.10) are first-order ordinary differential equations
with solutions [45]
fdc_{(p}
z) = epz/∆pz
Z pz
u
−F0(p0z)
∆pz
e−p0
z/∆pz
dp0
z+ fdc(u)e(p
z−u)/∆pz
, (2.11a)
f_{0}ac(pz) = eΩpz/∆pz
Z pz
u −R
a
∂fdc_{(p}0
z)
∂p0
z
e−Ωp0z/∆pz
dp0_{z}+ f_{0}ac(u)eΩ(pz−u)/∆pz
. (2.11b)

In order to find the total distribution given by (2.8), two approaches are followed. The first involves a numerical computation of the integrals by using the exact dispersion relation (2.1) in the Fermi distribution F0(·). Although accurate, this approach is rather time-consuming.

The second, is analytical and uses the approximate linear dispersion relation (2.2) which results in closed form expressions for the DC distribution given by (2.19) and (2.21) and for the AC distribution given by (2.23) and (2.25).